1887.] 



OM KUNSTIG- DANNELSE A F GLIMMER. 



23 



Særdeles korrekt kan denne analyse, som blev foretaget (i 

 1826) af en ung, uovet chemiker, ikke være, idet Mn O-gehalten 

 hverken i den hele slagmasse eller i den udsondrede glimmer 

 kan naa op til ca. 7 % ; men det synes dog berettiget at drage 

 den slutning, at den analyserede substans, som rimeligvis har 

 bestaaet af nogenlunde ren glimmer, 1 har holdt lidet eller intet 

 kalk. men derimod temmelig meget kali. 2 De to sidste rent 

 chemiske momenter bestyrker det resultat, vi tidligere har naaet 

 frem til. nemlig at der virkelig foreligger en slags glimmer. 



Endvidere maa fremholdes, at beskikningen, altsaa ogsaa 

 slagmasserne, ved Garpenberg i sin almindelighed har været 

 stærkt magnesia-rige. Dette fremgaar af en hel del forholde: i 

 den analyserede glimmerslag (analyse no 10, se senere) er fundet 

 9.43 % Mg 0: B. S. Bredberg gjengiver 3 en slaganalyse fra Gar- 

 penberg med ikke mindre end 14.32 % Mg O*; endelig har jeg 

 i en medbragt bisilikatslag paavist rhombisk pyroxen, som, — 

 da Fe O-gehalten ikke er abnorm stor, 4 — ikke kan opfattes 

 som hypersthen, men derimod som enstatit, der jo som bekjendt 

 karakteriseres ved Mg O-gehalten. Desuden kan anføres, at den 

 kalk, som brugtes som tilslag, efter en af Bredberg udfert ana- 

 lyse (1. c.) holdt ikke mindre end 9 % magnesia. 



Da vort mineral med hensyn til de optiske kriterier (bissec- 

 trix'ens stilling og axevinkelen» neiagtig stemmer med den i slag 

 fra Kafveltorp paaviste magnesiaglimmer, — og da endvidere er 

 godtgjort, at substansen er individual iseret i en stærkt Mg O-rig 

 magma, feres vi til den slutning, at vor glimmer ogsaa her 

 indgaar som led i magnesiaglimmerens række. Stort længere 

 kan vi ikke komme; kun skal vi gjøre opmærksom paa, at mi- 

 neralet, der har krystalliseret ud af en mindst ligesaa Fe O-rig 



1 Bredberg er inde paa den opfotning, at glimmeren har en fra den hele slag- 

 masse afvigende chemisk sammensætning. 



2 Kalien er her bestemt direkte, ikke ved tabsberegning. 



3 Metallurgiska anteckningar, B.ifl, hefte 2, pag. 15. v 

 * Den hele analyse er (analyse no. 4"l: 



Si 0* Al 2 0» Fe 0, Ca 0. Mg Sum 

 56.54, 6.05, 14.86, 6.33, 14.32, 98.10. 



4 Slaggen er ikke noget videre mørk ; cfr. desuden Bredbergs analyse. 



